— 54 — 



7) Zu Glas geschmolzener Analcim giebt nach 4 — 5 monatlicher Be- 

 handlung- mit 20 procentiger K 2 C0 3 -Lösung bei 100° nicht Leucit, sondern 

 wasserreiche Silicate, doppelbrechende Körner vermengt mit feinen Nadeln ; 

 aus diesen gehen durch 1 — 2 wöchentliche Behandlung mit NaCl bei 100° 

 und darauf folgende Überführung der entstandenen Na-Verbindung in Ca- 

 Salz mittelst Ca Cl, Gmelinit- und Chabasit-ähnliche Silicate hervor. Aus 

 dem geschmolzenen , mit Na 2 C 3 bei 100° oder selbst bei 200° digerirten 

 Analcim bildet sich Analcim unter Wasseraufnahnie wieder zurück. Neu- 

 tral reagirende Salzlösungen wirken nur sehr langsam auf Analcim-Glas ein 



8) Es gelang auch, den Chabasit rückwärts in die durch K 2 C0 3 - 

 Lösung erhaltenen fniwaiidlungsproducte des geschmolzenen Analcims und 

 die letzteren in Leucit überzuführen; es findet dabei eine Abspaltung von 

 etwas Si 2 statt, daher die Umwandlung in neutral reagirenden Lösungen 

 sehr viel langsamer als in alkalischen vor sich geht. Kieselsäure-reicher 

 Chabasit verhält sich wie Kieselsäure-armer. 



9) Gmelinit verhält sich wie Na-Chabasit. 



10) Phakolith von Salesl wird durch Digeriren mit KCl. dann mit 

 NaCI in Na-Phakolith verwandelt, geht mit NaCl 150 St. bei ca. 210* 

 erhitzt in Analcim. dieser mit KCl in Leucit über. 



11) Seebachit wurde mehrere Monate mit KCl bei 100° digerirt; 

 durch weiteres Behandeln mit NaCl entstand daraus Na-Seebachit , durch 

 Erhitzen auf ca. 200° mit Na Cl und Na., entstand Analcim (z. Th. in 

 Würfeln), aus diesem durch K Cl Leucit. 



12 — 11) Herschelit verhält sich mit KCl wie Seebachit; mit KCl 

 -L- K. 2 C0 3 entstand bei ca. 210° ein K-Phillipsit. Dies erklärt dem VerL 

 das Zusammenvorkommen beider Mineralien . welche er als verschiedene 

 Hydrate desselben Silicates aufzufassen geneigt ist. Die Glieder der Gruppe: 

 Chabasit. Gmelinit, Herschelit, Seebachit und Phakolith möchte Verf. als 

 Mischungen von 6 Grundverbindungen auffassen, welche aus der basischen 

 Verbindung K [I AI, Si, 8 -f- x H 2 und der sauren K 11 A1. 2 Si ö 16 -f y aq 

 durch Eintritt von K,. Na 2 und Ca für E" und damit wechselndem Wasser- 

 gehalt entstehen. Das Wasser des K-Chabasit betrachtet Verf. als Krystall- 

 wasser. da es meist fast vollständig nach schwachem Glühen wieder auf- 

 genommen wird, und das abweichende Verhalten nach starkem Glühen in 

 Bücksicht auf das gleiche Verhalten z. B. des Gypses nicht massgebend 

 sein kann. 



15) Analcim-Glas giebt mit K 2 C0 3 bei 200° erhitzt nicht Leucit, 

 sondern Verbindungen, welche wasserreicher sind als der aus schwach ge- 

 glühtem oder natürlichem Analcim erhaltene Leucit (mit ca. 1 °/ H 2 0) ? 

 aber wasserarmer als die durch Behandlung bei 100° entstehende Verbindung. 



16) Leonhardit von Schemnitz 150 St. bei ca. 210" mit lOprocentiger 

 Lösung von K 2 G0 3 , das Product 200 St. ebenfalls bei 210° mit Sprocenti- 

 ger Na., C 3 -Lösung erhitzt, wurde in runde Körner von Analcim verwan- 

 delt. Laumontit von Huelgoat . ähnlich behandelt, gab ebenfalls Analcim 

 (z. Th. Würfel, z. Th. Körner). Diese Versuche erläutern die Bildungs- 

 weise der Pseudomorphosen von Analcim nach Laumontit. 



